NOC技術ノ ー トNo.725 
スコ ー チ防止剤について
スコ ー チ防止剤は，配合ゴムが貯蔵中あるいは加工工程
中で生じるゴムの焼けを防止するために使用される．スコ
ー チ防止剤には無水フタル酸（スコノック7),チオフタ
ルイミド（リタ ー ダ ー CTP).ニ トロソジフェニルアミン
（スコノック）がある．ニ トロソジフェニルアミンはフェ
ニレンジアミン系の老化防止剤の存在下で，スコ ー チ防止
効果が小さくなると の報告がある八今回は，フェニ レン
ジアミン系老化防止剤によるスコ ーチ防止剤への影響を評
価した．フェニレンジアミン系老化防止剤は810-NA,加
硫促進剤はスルフェンアミド系のMSAを用いた．
図1.2に加硫曲線表lに加硫特性とム ー ニ ースコ ーチ
試験の結果を示す. 810-NAが配合されている場合，加硫
は促進する．各種スコ ーチ防止剤は810-NAが配合されて
いても効果が認められるが，スコ ー チ防止効果は小さくな
る．スコ ー チ防止剤の中で ，CTPは810-NAの影響をほと
んど受けない ．
NR 100, 酸化亜鉛5, HAF 50, ステアリン酸1.ナフテ
ン系オイル10, 硫黄2, MSA 1.0, 810-NA変量 ，スコ ー
チ防止剤変量
2.試験項目
(1) 加硫特性；150℃, 30分測定
( 2)ム ー ニ ースコ ーチ試験； ML 125 ℃
1 )  A.Y.Coran B本ゴム協念誌1983, 56, 232. 
ここに記載した内容は． 細心の注意を払って行った試験
に基づくものでありますが結果をすべて確実に保証する
ものではありません．
0 l' "'l""i'"'l""i"": 0 5 10 15 20 25 
図1加硫仙線(810-NAなし）
0 l"' ''l'" 'l' ""I'↑ "l" '' I� ← 0 5 10 15 20 25 30 
図2加硫曲線(810-NA l.Ophr) 
表11Ju硫特性とム ー ニ ー スコ ーチ試験の結果
810-NAなし810-NA 1.0phr
加硫特性ML 125℃ 加硫特性ML 125℃ 
スコ ーチ防止剤MH tc (10) tc (90) Vm t5 MH 
tc (10) tc (90) 
Vm t5 (phr)[dN·m] [min] [min] [min] [dN·m] [min] [min] [min] 
なし（プランク）15.2 4.1 10.5 29 22.3 15.0 3.3 9.6 31 20.8 
スコノック(0.5)14.5 6.0 12.6 32 31.7 15.1 4.6 10.8 33 21.6 
スコノック(1.0)13.7 7.3 15.0 32 35.8 
15.1 5.2 11.8 29 25.l
スコノック7 (0.5)13.8 5.5 14.1 31 29.0 14.3 4.2 11.7 35 24.l
スコノック7 (1.0)12.5 6.0 17.9 31 31.2 13.2 4.4 13.6 32 26.6 
CTP (0.5) 14.3 8.8 16.4 28 55.6 14.6 8.0 15.2 32 49.2 
大内新興化学工業株式会社https:/ /www.jp-noc.co.jp 
(69) 会告195 